Ian Peres di Azevedo
1 Norma Rodoviária DNERME 035/98 Método de Esaio Págia 1 de 7 RESUMO Este documeto prescreve o método para obteção do valor da abrasão Los Ageles de agregado. Apreseta a aparelhagem, defiições, a execução do esaio as graduações estabelecidas para o agregado, a carga abrasiva aplicada e as codições para obteção dos resultados. ABSTRACT This documet presets the procedure for obtaiig the aggregate abrasio value by the use of the Los Ageles machie. It presets the apparatus defiitios, aggregate gradigs for testig, abrasive loads ad the coditios for obtaiig results. SUMÁRIO 0 PREFÁCIO 1 OBJETIVO 2 REFERÊNCIAS 3 DEFINIÇÕES 4 APARELHAGEM 5 EXECUÇÃO DO ENSAIO 6 RESULTADOS 0 PREFÁCIO Esta Norma tem por fim a substituição da DNERME 035/94, que adotava a ABNT NBR 6465/84 o DNER, pelo Processo de Referêcia, por outro texto correspodete, em coformidade com a DNERPRO 101/97. 1 OBJETIVO Prescreve o método para determiação da abrasão Los Ageles de agregados.
2 Norma Rodoviária DNERME 035/98 Método de Esaio Págia 2 de 7 2 REFERÊNCIAS 2.1 NORMAS COMPLEMENTARES Na aplicação desta Norma é ecessário cosultar: a) DNERME 035/95 Peeiras de malhas quadradas para aálise graulométrica de solos; b) DNERME 083/94 Agregados aálise graulométrica; c) DNERPRO 120/97 Coleta de amostras de agregados; d) DNERPRO 199/96 Redução de amostras de campo de agregados para esaio de laboratório; e) ABNT NBR 6465/84 ; f) AASHTO Desigatio T 96/83 Resistace to abrasio of smallsize aggregate by use of the Los Ageles machie; g) ASTM C 131/89 Stadard test method for resistace to degradatio of smallsize coarse aggregate by abrasio ad impact i the Los Ageles machie; h) ASTM C 535/89 Stadard test method for resistace to degradatio of largesize coarse aggregate by abrasio ad impact i the Los Ageles machie. 3 DEFINIÇÃO Para os efeitos desta Norma são adotadas as defiições de 3.1 e ABRASÃO LOS ANGELES DE AGREGADO Desgaste sofrido pelo agregado, quado colocado a máquia Los Ageles jutamete com uma carga abrasiva, submetido a um determiado úmero de revoluções desta máquia à velocidade de 30 rpm a 33 rpm, coforme 5.4. O desgaste é covecioalmete expresso pela porcetagem, em peso, do material que passa, após o esaio, pela peeira de malhas quadradas de 1,7 mm (ABNT º 12). 3.2 AGREGADO Pedra britada, pedrisco e pedregulho. 4 APARELHAGEM A execução deste esaio requer os aparelhos e materiais prescritos de 4.1 a Balaça com capacidade de pelo meos 20 kg, sesível a 1 g. 4.2 Carga abrasiva cosistirá de 12 esferas de aço com aproximadamete 47,6 mm de diâmetro, cada uma pesado etre 390 e 445 g, e tedo o peso total de ± 0 g. Esferas de ferro fudido poderão ser usadas, com as mesmas dimesões e carga, apresetado superfície uiforme e composição química de acordo com os limites seguites:
3 Norma Rodoviária DNERME 035/98 Método de Esaio Págia 3 de 7 a) carboo combiado (Ccomb.) o mí. 2,50% b) grafite (Cgraf.) o máx. 0,25% c) magaês (M) o máx. 0,50% d) exofre (S) o máx. 0,08% e) fósforo (P) o máx. 0,25% f) silício (Si) o máx. 1,00% 4.3 Estufa capaz de mater a faixa térmica de trabalho etre 105ºC e 110ºC. 4.4 Máquia Los Ageles, de acordo com a Figura. Nota 1 : A máquia deverá ser fabricada, fixada e operada para mater uma velocidade periférica uiforme.
4 Norma Rodoviária DNERME 035/98 Método de Esaio Págia 4 de 7 FIGURA MÁQUINA LOS ANGELES 4.5 Peeiras de malhas quadradas com caixilhos metálicos e aberturas, de acordo com a DNER ME 035/95. Estas peeiras devem Ter as seguites aberturas omiais, em milímetros:
5 MT DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM Norma Rodoviária DNERME 035/98 Método de Esaio Págia 5 de ,5 9,5 6,3 4,8 2,4 2 e 1, Badeja de folha de fladres de aproximadamete (700 x x 50) mm. 4.7 Colher retagular ou pá de cabo curto. 4.8 Escova de fibra. 5 EXECUÇÃO DO ENSAIO 5.1 GRADUAÇÃO DA AMOSTRA A amostra selecioada para esaio, detre as graduações A, B, C, D, E, F, e G, deve ter a massa idicada a Tabela 1. A represetatividade deste esaio será itimamete ligada à graulometria do material esaiado, portato a graduação escolhida deverá ser aquela de graulometria mais próxima possível da que deverá ser usada a obra. O esaio poderá, etretato, ser executado em outra graduação, a critério dos iteressados. TABELA 1 GRADUAÇÃO PARA ENSAIO PENEIRAS ABERTURA EM mm Passado Retido em em ,5 12,5 9,5 9,5 6,3 6,3 4,8 4,8 2,4 Massas totais em gramas Nº de rotações do tambor 5.2 AMOSTRA MASSA PARCIAL EM GRAMAS A 1250 ± ± ± ± 10 B C D E 2 ± 50 2 ± 50 0 ± 50 F 0 ± 50 0 ± 25 G 0 ± 25 0 ± ± ± ± PREPARAÇÃO DA AMOSTRA Fixada a graduação a ser adotada o esaio, a amostra deve ser preparada de acordo com as idicações seguites: a) o material recebido é lavado e seco em estufa, à temperatura etre 105ºC e 110ºC, até se verificar costâcia de peso; b) depois de seco, peeirase o agregado e quarteamse as diferetes porções retiradas as diferetes peeiras, para forecer a amostra da graduação escolhida;
6 Norma Rodoviária DNERME 035/98 Método de Esaio Págia 6 de 7 c) determiamse as massas das porções escolhidas, com aproximação de 1 g, e tedo em vista a obteção das massas especificadas a Tabela 1, obedecedose às respectivas tolerâcias. Reúemse, a seguir, as diversas porções da mesma graduação, misturamse bem e somamse as massas parciais correspodetes, obtedose, assim, a massa da amostra seca, ates do esaio (m ). 5.3 CARGA ABRASIVA A carga abrasiva, a ser usada para cada graduação, deve ser a da Tabela 2. TABELA 2 CARGA ABRASIVA Graduação Número de Esferas Massa de Carga (G) A ± 25 B ± 25 C ± 20 D 6 2. ± 15 E ± 25 F ± 25 G ± Devese verificar periodicamete se as esferas satisfazem às codições fixadas quato a massa, dimesões e uiformidade de superfície. 5.4 PORCEDIMENTO A execução deste esaio exige as operações seguites: a) verificada a limpeza itera do tambor, colocamse o mesmo a amostra e a respectiva carga abrasiva, a seguir é cuidadosamete fechado para evitar perda de material; b) fazse girar o tambor com velocidade de 30 a 33 rpm até completar rotações, para as graduações A, B, C e D e 100 rotações para as graduações E, F, e G, coforme Tabela 1. Nota 2 : Folga ou deslizameto o mecaismo muito comumete forecem resultados que ão são comparáveis a outras máquias Los Ageles que produzem velocidades periféricas costates. c) retirase todo o material do tambor, separamse as esferas, limpamse as mesmas com a escova, e fazse passar a amostra a peeira 1,7 mm, rejeitadose o material passate; d) lavase o material retido a própria peeira (1,7 mm); reúese o mesmo, e em seguida é seco em estufa à temperatura etre 105ºC e 110ºC, durate, o míimo, 3 horas;
7 Norma Rodoviária DNERME 035/98 Método de Esaio Págia 7 de 7 e) retirase o material da estufa, deixase esfriar, e determiase sua massa com ' m. aproximação de 1 g, obtedose a massa da amostra lavada e seca ( ) 6 RESULTADOS A abrasão Los Ageles do agregado é calculada pela fórmula seguite: m m A = m Em que: ' x100 A = abrasão Los Ageles da graduação, com aproximação de 1%; = graduação (A, B, C, D, E, F, ou G); m = massa total da amostra seca, colocada a máquia; ' m = massa da amostra levada e seca, após o esaio (retirada a peeira de 1,7 mm). O esaio será expresso com aproximação de 1%. Nota 3 : Se o agregado estiver essecialmete livre de materiais aderete aderetes e de pó, as exigêcias de lavagem do agregado, ates e a fase fial do esaio, podem ser toradas sem efeito, mediate cuidadosa avaliação. O material elimiado com a lavagem raramete atige o valor de 0,2% do peso da amostra origial. Nota 4 : Quado este método é aplicado, as amostras costituídas de fragmetos escolhidos etre os de forma mais aproximada da cúbica, proveietes do britameto maual, a partir de blocos de pedra, os resultados da abrasão, em geral são umericamete meores que os obtidos em agregados da mesma rocha, proveietes de britameto mecâico. Nota 5 : A iterpretação do resultado deverá levar em cota a composição mierológica, estrutura da rocha e a respectiva aplicação do agregado.
SISTEMATIZAÇÃO DE TERRENOS PARA IRRIGAÇÃO Prof. Raimudo Noato Távora Costa DENA/CCA/UFC 0. Sistematização cosiste a técica de escavar(cortar), trasportar e aterrar o solo, ou simplesmete movê-lo e aplaiá-lo,
Apostila Disciplia de Coversão de Eergia B Seleção e Aplicação de Motores de Idução Stadard e de Alto Redimeto. Itrodução Nesta apostila são abordados os pricipais aspectos relacioados com a seleção e
Cap. 2 Revisão bibliográfica 30 2.3 Dimesioameto segudo as ormas de outros países A seguir estão apresetados os critérios de dimesioameto, referete ao assuto em questão, de ormas de países com larga tradição